Io6o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



fixe le retenant à l'état de spinelle, et j'ai obtenu, à l'aide de la magnésie 

 ajoutée au mélange, une coloration bleue extrêmement puissante el déjà 

 forte pour une dose de cobalt n'atteignant que quelques millièmes. 



L'intéressante Note de M. Paris (') sur le rôle de la chaux dans cette 

 coloration m'engage à indiquer ces l'ésultals déjà anciens et dont l'analogie 

 avec ceux qu'il vient de décrire me servira à réfuter son assertion relative 

 à la reproduction de la coloration bleue du saphir oriental par fusion. 



J'indiquerai d'abord très succinctement la préparation de cette imitation 

 du saphir par la fusion de l'alumine additionnée des oxydes de cobalt et de 

 magnésium. 



On obtient un niélange suffisaninienl homogène d'alumine et de magnésie en ralci- 

 nanl, au rouge, de l'alun d'ammoniaque et du suil'ate de magnésie cristallisés, purs et 

 finement broyés ensemble; une seconde calcination vers la température de 1000°. après 

 broyage des sous-sulfales obtenus par la première cliaufl'e, achève l'expulsion de la 

 plus grande partie de l'acide 3ulfuri([ue et donne la matière destinée à être placée dans 

 le panier de toile métallique de la chambre du chalumeau que j'ai décrit. 



La fusion de ce mélange d'alumine et de magnésie donne évidemment des résultats 

 variables avec la quantité de magnésie en présence. On observe que la masse fondue 

 demeure opaque, après refroidissement, tant que le niélange renferme une quantité 

 de magnésie inférieure à 4iâ ou 5 parties pour 100 parties d'alumine, rapports qui 

 correspondent, pour la première de ces doses de magnésie, à la formule Al- O', MgO y;^^^, 

 indiquant approximativement un dixième de l'alumine à l'état de spinelle dans la 

 masse. 



Cesl dans ce même mélange d'alun et de sulfate de magnésie que l'addi- 

 tion d'un sel de cobalt représentant 0,1 pour 100 de scsquioxyde de cobalt 

 développe, après calcination et fusion, une belle coloration bleue. Lorsque 

 la quantité de cet oxyde atteint i,.j à 2 pour 100, l'intensité de la coloration 

 dépasse celle des saphirs les plus foncés. 



Le mélange à employer pour une dose de cobalt correspondant à 

 I partie pour 100 parties d'alumine et 4) J p<ii'ties de magnésie, qui ma 

 paru être la plus faible dose (ju'on puisse employer, répond aux proportions 



suivantes : 



Alun d'ammoniaque 100 



Sulfate de magnésie cristallisé 3, i.52 



Oxvde noir de cobalt dissous o, 1 14 



La coloration bleue ainsi obtenue diffèi^e complètement de celle du saphir 

 naturel et ne peut tromper l'œil exercé, car elle prend une foite teinte 



(') Comptes rendus, ce \olume, p. poS. 



